Pengaruh Penggunaan Pasir Pantai Amassangan terhadap Kuat Tekan Beton
(Studi Kasus: Pasir Pantai Amassangan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara)
The Effect of Using Amassangan Beach Sand on the Compressive Strength of Concrete (Case Study of Amassangan Beach Sand)

## Sudirman
Email: sudirmanvmb@gmail.com Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma
Diterima: 15 Januari 2024 / Disetujui: 30 April 2024

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik  pasir  pantai  Amassangan,  serta  untuk mengetahui  nilai  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan  pasir  pantai  bila  dibandingkan  dengan beton yang menggunakan pasir sungai Masamba. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui serangkaian  eksperimen terhadap beberapa benda uji yang menggunakan pasir pantai, dan benda uji yang menggunakan pasir sungai. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 28 hari sesuai  dengan  SNI  1974:2011.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  karakteristik  pasir  pantai Amassangan  (yang  tidak  dicuci)  memiliki  kadar  lumpur  1,200%  dengan  modulus  kehalusan 2.419, sedangkan pasir sungai Masamba memiliki kadar lumpur hanya 1.333% dengan modulus kehalusan 2.351. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan  mengenai  pemanfaatan  pasir  pantai Amassangan  sebagai  bahan  pengganti  pasir sungai, serta dapat menjadi bahan referensi dalam bidang struktur.
Kata Kunci: Pasir Pantai, Pasir Sungai, Kadar Lumpur, Modulus Kehalusan

## ABSTRACT
This research aims to identify the characteristics of Amassangan beach sand, and to know the value  of  compressive  strength  of  concrete  using  beach  sand,  compared  to  concrete     using Masamba river sand. This research uses a quantitative method through a series of experiments on several sylindrical testing concrete using beach sand, and testing concerete using river sand. Compressive  strength  testing  was  carried  out  at  the  age  of  28  days,  in  accordance  with  SNI 1974:2011. Study results show that characteristics of the Amassangan beach sand (before being washed) has mud content of 1,200% with a fineness modulus of 2,419, while that of Masamba river sand has a mud content of only 1,333% with a fineness modulus of 2,351. The results of this research are expected to privide insight and knowledge on the use of Amassangan beach sand as a substitute for river sand, and hopefully these can be used as reference, particularly in the field of structure.
Keywords: Beach Sand, River Sand, Mud Content, Fineness Modulus
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan dalam pembangunan infrastruktur,
kebutuhan  material  untuk  pembuatan
beton  yang  berbahan  dasar  agregat  halus semakin  meningkat  (Ariesta et  al ,  2022;
Takapente et  al ,  2018).  Peningkatan jumlah  ini  diperkirakan  akan  terus
mengalami  kenaikan  di  tahun-tahun mendatang,
karena beton banyak
digunakan  sebagai  bagian  dari  bangunan,
seperti mortar atau spesi, beton, plesteran dinding,
pasangan keramik, dan sebagainya  (Harahap,  2021;  Pratama, 2023).  Sehingga  upaya  peningkatan kualitas  perlu  dilakukan  dengan  cara menemukan  bahan  alternatif  yang  bisa dimanfaatkan.
Dengan
karakteristik butiran  yang  cukup  baik,  terlepas  dari asumsi  bahwa  pasir  pantai  mengandung garam yang dianggap kurang bagus untuk beton.
Berdasarkan analisa
terhadap kebutuhan  pasir  sungai  di  Luwu  Utara, khususnya  di  Kecematan  Masamba  yang semakin  meningkat,  bahkan  seringkali kebutuhan tersebut  tidak terpenuhi akibat adanya  larangan  penambangan  pasir  di sungai pasca banjir. Dalam penelitian ini, penggunaan  pasir  pantai  sebagai  bahan alternatif dalam pembuatan beton dilakukan  setelah  melewati  beberapa tahapan  proses,  yaitu  pasir  pantai  porsi pertama dicuci satu kali, porsi kedua dicuci dua  kali,  porsi  ketiga  dicuci  tiga  kali, kemudian dibandingkan dengan satu porsi yang tidak dicuci sama sekali.
Penelitian bertujuan untuk
mengetahui  karakteristik  pasir  pantai Amassangan, serta untuk mengetahui nilai
kuat tekan beton yang menggunakan pasir pantai  bila  dibandingkan  dengan  beton yang menggunakan pasir sungai Masamba.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  metode kuantitatif melalui serangkaian
eksperimen  terhadap  beberapa  benda  uji yang  menggunakan  pasir  pantai  sebagai agregat  halus.  Pengujian  dilakukan  pada umur 28 hari untuk mendapatkan nilai kuat tekan  beton  masing-masing  benda  uji. Penelitian  dilakukan  di  Laboratorium Struktur  dan  Bahan  Fakultas  Teknik
Universitas  Andi Djemma Palopo.
Sedangkan  bahan  yang  digunakan  yaitu Semen tipe I, agregat halus pasir pantai di ambil  dari  Pantai Amasangan  Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data  primer  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  hasil penelitian  langsung  di  Laboratorium Struktur  dan  Bahan  Fakultas  Teknik
Universitas  Andi Djemma Palopo
mencakup: 1) Berat jenis dan penyerapan agregat  halus;  2)  Berat  jenis  dan penyerapan agregat kasar; 5) Berat volume agregat  halus;  6)  Berat  volume  agregat kasar; 7) Kadar air agregat halus; 8) Kadar air agregat kasar; 9) Kadar lumpur agregat halus; dan 10) Kadar lumpur agregat kasar.
Sedangkan  data  sekunder  dalam penelitian  ini  bersumber  dari  sejumlah aturan  standar  beton  yang  diperoleh  dari studi  literatur  berupa  buku,  jurnal  dan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai yaitu SK SNI T-15-1991-03, 1993; SNI 03- 6820-2002; SK SNI S-04-1989-F; SNI 03- 2847-2002; ASTM C-33.
Adapun  bahan  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut:  (i)  Air  yang  digunakan dalam penelitian ini diambil dari jaringan air  PDAM  di  Laboratorium  Struktur  dan Bahan  Fakultas  Teknik  Universitas  Andi Djemma Palopo. Secara visual air tersebut jernih; (ii) Semen yang digunakan adalah semen Tipe I; dan (iii) Agregat halus (pasir pantai)  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  diambil  dari  Pantai  Amassangan kecamatan Malangke Barat, Luwu Utara.
Adapun  proses  yang  dilakukan terhadap  pasir  pantai  adalah  sebagai berikut: (i) Pasir dalam kelompok pertama tidak  dicuci , tujuannya  adalah  untuk mengetahui  kuat  tekan  beton  yang menggunakan pasir pantai dalam keadaan sebenarnya  atau  tanpa  perlakuan;    (ii).
Pasir  dalam  kelompok  kedua  dicuci (dengan  air  bersih),  tujuannnya  adalah untuk  menghilangkan  lumpur  yang terkandung  dalam  pasir  pantai  tersebut.
Pencucian pasir pantai tersebut dilakukan
sampai air yang digunakan untuk mencuci tersebut  bersih  dari  kotoran  pada  bagian atasnya;  (iii)  Agregat  kasar  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  diambil dari Kawasan Industri Palopo (KIPA).
Sebelum  membuat  benda  uji beberapa pemeriksaan yang dilakukan: (i) Pemeriksaan  air  dilakukan  secara  visual yaitu air harus bersih, bebas dari lumpur, minyak  dan  garam.  Air  yang  digunakan dalam penelitian ini diambil dari jaringan PDAM  di  Laboratorium  Struktur  dan Bahan  Fakultas  Teknik  Universitas  Andi Djemma  Palopo.  (ii) Pemeriksaan  semen dilakukan  secara  visual.  Semen  diamati warna  dan  kehalusan  butirnya,  jika terdapat  gumpalan  pada  semen  maka gumpalan  tersebut  harus  dihancurkan sehingga  butiran  nya  benar-benar  halus.
(iii) Pemeriksaan agregat halus: a) Adapun perlakuan  yang  digunakan  terhadap  pasir pantai tersebut adalah sebagian dicuci dan sebagaian  yang  lainnya  tidak  dicuci. b).
Pasir sungai diambil dari sungai Masamba yang  berada  di  kecamatan  Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pasir ini diperoleh langsung dari sungai tersebut. (iv) Agregat kasar yang digunakan dalam penelitian ini diambil  dari  kawasan  industri  Palopo. Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 28 hari.
Menurut SNI 03-2847-2002, uji kuat tekan  harus  merupakan  nilai  kuat  tekan rata-rata  dari  2  (dua)  contoh  uji  silinder yang berasal dari adukan beton yang sama dan diuji pada umur 28 hari atau pada umur uji  yang  ditetapkan  untuk  penentuan  fc’
(‘kuat  tekan’  beton  yang  disyaratkan).
Adapun  jumlah  sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai sebagaimana  diuraikan  dalam  Tabel  1. berikut:

## Tabel 1. Jumlah Sampel Benda Uji
No. Pasir Pantai (Tidak Dicuci) Pasir Pantai (Dicuci 1x) Pasir Pantai (Dicuci 2x) Pasir Pantai (Dicuci 3x) Umur (Hari) 1 ∑ 3 3 3 3 3 3 3 3 28 12 Total Sampel  12 Sumber : Hasil Analisis, 2023

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pemeriksaan  menunjukkan bahwa  air  Laboratorium  Struktur  dan Bahan  Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas Andi  Djemma  dalam  kondisi  tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga dapat digunakan  untuk  penelitian.  Sedangkan semen  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  Dynamix  (PCC)  tipe  I  merek semen  Dynamix  dengan  kemasan  40 kg/zak.  Semen  yang  digunakan  dalam
penelitian  ini  tidak  menggumpal  dan dalam  keadaan  kering  sehingga  layak digunakan  sebagai  bahan  penelitian. Kemudian  pasir  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ada  dua  jenis  yaitu  pasir pantai dan pasir sungai. Adapun perlakuan yang  digunakan  dalam  pasir  pantai  yaitu sebagian dicuci dan sebagian lainnya tidak dicuci.
Berikut
ini adalah hasil
pemeriksaan yang dilakukan.

## 1.
Analisa Saringan Tabel 2. Hasil Analisa Saringan Agregat Pasir Pantai Amassangan Nomor Saringan (mm) Berat Tertahan (gram) Persen Tertahan (%) Kumulatif Tetahan Lolos 4 8 16 30 50
100 PAN JUMLAH 0,00 51,40 111,80 250,30 256,30 256,40 646,80 1500,00 0,00 3,43 7,45 16,69 17,09 43,12 12,22 100,00 0,00 7,31 22,33 44,00 72,50 95,80 100,00 341,94 100,00 92,69 77,67 56,00 27,50 4,20 0,00 Sumber : Hasil Analisis, 2023 Hasil  pemeriksaan  analisa  saringan untuk agregat halus dengan menggunakan pasir  pantai  Amassangan  diperoleh modulus kehalusan sebesar 2.42. Berdasarkan  SNI  03-2847-2002  dalam
pembagian  zona  gradasi  agregat  halus pasir  pantai  Amassangan  tidak  dicuci masuk  pada  zona  IV  karena  termasuk
agregat yang butirannya halus. Selanjutnya  Tabel  3  merupkan  hasil analisa  saringan  agregat  pasir  sungai Masamba. Tabel 3. Hasil Analisa Saringan Agregat Pasir Sungai Masamba Nomor Saringan (mm) Berat Tertahan (gram) Persen Tertahan (%) Komulatif Tertahan (%) Lolos (%) 4 8 16 30 50 100 PAN 0,00 109,00 250,00 265,00 415,00 350,00 108,00 0,00 7,28 16,70 17,70 27,72 23,38 7,21 0,00 7,28 23,98 41,68 69,41 92,79 100,00 100,00 92,72 76,02 58,32 30,59 7,21 0,00 Jumlah 1497,00 100,00 335,14
Sumber: Hasil Analisis, 2023
Hasil  pemeriksaan  analisa  saringan untuk agregat halus dengan menggunakan pasir sungai Masamba diperoleh modulus kehalusan sebesar 2.35.  Berdasarkan SNI 03-2847-2002  dalam  pembagian  zona
gradasi  agregat  halus  pasir  Masamba masuk  pada  zona  II  karena  termasuk agregat yang butirannya agak kasar.

## 2. Hasil  Rekapitulasi  Karakteristik
Agregat Pasir Pantai Amassangan.

## Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Karakteristik Agregat Pasir Pantai Amassangan
No. Karakteristik Agregat Interval Hasil Rujukan 1 2 3
4 5 6 Kadar Lumpur Kadar Air
Berat Volume Kondisi Gembur Kondisi Padat
Absorpsi
Berat Jenis Spesifik Apparent On Dry Basic SSD Basic Modulus Kehalusan 5% 0.5 – 2% 1.4 – 1.9 kg/ltr 1.4 – 1.9 kg/ltr 0.2 – 2% 1.6 – 3.3 1.6 – 3.4 1.6 – 3.5 1.5 – 3.8 1,200% 0,671 1.302 kg/ltr 1.468 kg/ltr 2,459 2.713 2.544 2,606 2.419 SNI 03-4142-1996 SNI 03-1971-1990
SK.SNI.T-15-1990-03
SNI 1970 : 2008 SNI 1970 : 2009
SNI ASTM C136:2012
Sumber: Hasil Analisis, 2023
Hasil  pemeriksaan  agregat  pasir pantai,  kadar  lumpur  diperoleh  1.200% memenuhi spesifikasi yaitu maksimal 5%; kadar  air  diperoleh  0.671%  memenuhi spesifikasi  yaitu  0.5  –  2%,  berat  volume kondisi gembur diperoleh 1.302 kg/ltr dan kondisi  padat  diperoleh  1.468  kg/ltr memenuhi spesifikasi yaitu 1.4 – 1.9 kg/ltr, absorpsi  diperoleh  2.731%  memenuhi
spesifikasi  yaitu  0.2  –  2%,  [berat  jenis spesifik] apparent diperoleh  2.713 memenuhi  spesifikasi  yaitu  1.6  –  3.3, on dry  basic diperoleh  2.544  memenuhi spesifikasi yaitu 1.6 – 3.4, untuk SSD basic diperoleh  2.606  memenuhi  spesifikasi yaitu  1.6  –  3.5  dan  untuk  modulus kehalusan  diperoleh  2.419  memenuhi spesifikasi yaitu 1.5 – 3.8. Tabel 5 adalah

## hasil  Rekapitulasi  Karakteristik  Agregat

## Pasir Sungai Masamba
Tabel 5. Hasil Rekapitulasi Karakteristik Agregat Pasir Sungai Masamba
No. Karakteristik Agregat Interval Hasil Rujukan 1 2 3
4 5 6 Kadar Lumpur Kadar Air
Berat Volume Kondisi Gembur Kondisi Padat
Absorpsi
Berat Jenis Spesifik Apparent On Dry Basic SSD Basic Modulus Kehalusan 5% 0.5 – 2% 1.4 – 1.9 kg/ltr 1.4 – 1.9 kg/ltr 0.2 – 2% 1.6 – 3.3 1.6 – 3.4 1.6 – 3.5 1.5 – 3.8 1,333% 0,402 1.236 kg/ltr 1.348 kg/ltr 1,420% 2.336 2.261 2,294 2.351 SNI 03-4142-1996 SNI 03-1971-1990
SK.SNI.T-15-1990-03
SNI 1970 : 2008 SNI 1970 : 2009
SNI ASTM C136:2012
Sumber: Hasil Analisis, 2023
Hasil  pemeriksaan  agregat  pasir sungai,  hasil  pemeriksaan  kadar  lumpur diperoleh  1.333%  memenuhi  spesifikasi yaitu  maksimal  5%,  kadar  air  diperoleh 0.402% memenuhi spesifikasi yaitu 0.5 – 2%,  berat  volume  kondisi  gembur diperoleh  1.236  kg/ltr  dan  kondisi  padat
diperoleh 1.348 kg/ltr memenuhi
spesifikasi yaitu 1.4 – 1.9 kg/ltr, absorpsi diperoleh  1,420%  tidak  memenuhi spesifikasi  yaitu  0.2  –  2%,  [Berat  jenis spesifik] apparent diperoleh  2.336
memenuhi  spesifikasi  yaitu  1.6  –  3.3, on dry  basic diperoleh  2.261  memenuhi spesifikasi  yaitu  1.6  –  3.4, SSD  basic diperoleh  2.294  memenuhi  spesifikasi yaitu  1.6  –  3.5,  dan  modulus  kehalusan diperoleh  2.351  memenuhi  spesifikasi yaitu 1.5 – 3.8.
Agregat kasar yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kawasan industri palopo.
Berikut ini adalah hasil pemeriksaan  yang  dilakukan  :  a. Analisa

## Saringan
Tabel 6. Hasil Analisa Saringan Agregat Kasar Berat Agregat = 1500 Nomor Saringan (mm) Berat Tertahan (gram) Persen Tertahan (%) Komulatif Tertahan (%) Lolos (%) 1 ½” ¾” 3/8” No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 PAN 0,00 805,80 678,20 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 53,72 45,21 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 53,72 76,80 0,57 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 100,00 46,28 23,20 22,63 22,63 22,63 22,63 22,63 22,63 22,13 Jumlah 1500,00 100,00 572,59
Sumber : Hasil Analisis, 2023
Hasil  pemeriksaan  analisa  saringan untuk  agregat  kasar  diperoleh  modulus kekasaran sebesar 5.73.

## Hasil rekapitulasi karakteristik Agregat
Kasar Kawasan Industri Palopo Tabel 7. Hasil Rekapitulasi Karakteristik Agregat Kasar No. Karakteristik Agregat Interval Hasil Rujukan 1 2 3
4 5 6 Kadar Lumpur
Kadar Air Berat Volume Kondisi Gembur Kondisi Padat Absorpsi
Berat Jenis Spesifik Apparent On Dry Basic SSD Basic Modulus Kekasaran 1% 2 – 5% 1.4 – 1.9 kg/ltr 1.4 – 1.9 kg/ltr 0.2 – 4% 1.6 – 3.3 1.6 – 3.4 1.6 – 3.5 5.5 – 8.5 0.80% 0.54% 1.302 kg/ltr 1.468 kg/ltr 1.90% 2.293 2.336 2.722 5.726 SNI 03-4142-1996 ASTM C 566
SK.SNI.T-15-1990-03
SNI 03-1970-1990 SK SNI M 10-1989-F
SNI ASTM C136:2012
Sumber : Hasil Analisis, 2023
Hasil  pemeriksaan  agregat  kasar,
kadar lumpur diperoleh 0.80% memenuhi
spesifikasi  yaitu  maksimal  5%,  kadar  air diperoleh
0.54% tidak memenuhi
spesifikasi  yaitu  2  –  5%,  berat  volume kondisi gembur diperoleh 1.302 kg/ltr dan kondisi  padat  diperoleh  1.468  kg/ltr memenuhi spesifikasi yaitu 1.4 – 1.9 kg/ltr, absorpsi  diperoleh  0.90%  memenuhi spesifikasi yaitu 0.2 – 4%, untuk apparent diperoleh  2.293  memenuhi  spesifikasi
yaitu  1.6  –  3.3, on  dry  basic diperoleh 2.336  memenuhi  spesifikasi  yaitu  1.6  – 3.4, SSD basic diperoleh 2.722 memenuhi spesifikasi  yaitu  1.6  –  3.5,  dan  modulus kekasaran  diperoleh  5.726  memenuhi spesifikasi  yaitu  5.5  –  8.5.  Hasil Perencanaan Mix  Desaign untuk Agregat
Pasir Pantai Amassangan dan Pasir Sungai Masamba  masing-masing  disajikan  pada Tabel 8 dan 9.

## Tabel 8. Hasil Perencanaan Mix Desaign Untuk Agregat Pasir Pantai Ammassangan
Bahan Beton Berat/ m3 Betom (Kg) Rasio terhadap Jumlah Semen Berat untuk 1 Sampel Berat untuk 3 Sampel Air Semen Pasir Kerikil 86.598 256.944 502.503 1453.954 0.647 1.000 1.956 5.659 0.6297 0,8671 1.6974 4.9070 1.889 2.602 5.088 14.721 Sumber : Hasil Analisis, 2023
Tabel 9. Hasil Perencanaan Mix Desaign Untuk Agregat Pasir Sungai Masamba
Bahan Beton Berat/ m3 Betom (Kg) Rasio terhadap Jumlah Semen Berat untuk 1 Sampel Berat untuk 3 Sampel Air Semen Pasir Kerikil 206.771 275.463 490.188 1410.061 0.750 1.000 1.779 5.118 0.6979 0,9297 1.6544 4.7607 2.093 2.789 4.963 14.282
Sumber : Hasil Analisis, 2023
Selanjutnya pengujian berat volume beton segar dimaksudkan untuk mengetahui  berat  beton  dalam  satuan
volume sehingga dapat diketahui kategori
beton  yang  dibuat.  Hasil  pengujian  berat volume  beton  segar  untuk  beton menggunakan  pasir  pantai  Amassangan tidak dicuci dapat dilihat pada Tabel 10
Tabel 10. Berat Volume Beton Segar Pasir Pantai Amassangan Tidak Dicuci
Kode Umur (Hari) Berat Volume Beton Segar (Kg/m 3 ) 28A 28B 28C 28 28 28 1.856,2 1.808,8 1.770,6 Rata-rata 1.811,8
Sumber : Hasil Analisis, 2024
Tabel  10.  rata-rata  berat  volume beton  segar  menggunakan  pasir  pantai Amassangan  tidak  dicuci  pada  umur  28 hari diperoleh 1.811,8 kg/m 3 .
Kemudian  hasil  pengujian  berat volume  beton  segar  untuk  beton menggunakan pasir pantai 1 kali pencucian dapat dilihat pada Tabel 11
Tabel 11. Berat Volume Beton Segar Pasir Pantai Amassangan 1 Kali Pencucian.
Kode Umur (Hari) Berat Volume Beton Segar (Kg/m 3 ) 28A 28B 28C 28 28 28 1.797,6 1.822,2 1.810,4 Rata-rata 1.810,0 Sumber : Hasil Analisis, 2024
Tabel  11  rata-rata  berat  volume beton  segar  menggunakan  pasir  pantai Amassangan  umur  28  hari  diperoleh
1.810,0 kg/m 3 . selanjutnya hasil pengujian
berat  volume  beton  segar  untuk  beton menggunakan pasir pantai 2 kali pencucian dapat dilihat pada Tabel 12 Tabel 12. Berat Volume Beton Segar Pasir Pantai Amassangan 2 Kali Pencucian Kode Umur (Hari) Berat Volume Beton Segar (Kg/m 3 ) 28A 28B 28C 28 28 28 1.830,0 1.831,0 1.820,6 Rata-rata 1.827,2 Sumber : Hasil Analisis, 2024
Tabel  12  rata-rata  berat  volume beton  segar  menggunakan  pasir  pantai amassangan  umur  28  hari  diperoleh 1.827,2 kg/m 3 . kemudian pengujian berat
volume  beton  segar  untuk  beton
menggunakan pasir pantai 3 kali pencucian dapat dilihat pada Tabel 13 Tabel 13. Berat Volume Beton Segar Pasir Pantai Amassangan 3 Kali Pencucian Kode Umur (Hari) Berat Volume Beton Segar (Kg/m 3 ) 28A 28B 3 3 1.808,6 1.809,0
Kode Umur (Hari) Berat Volume Beton Segar (Kg/m 3 ) 28C 3 1.795,4 Rata-rata 1.804,3
Sumber : Hasil Analisis, 2024
Tabel  13  rata-rata  berat  volume beton  segar  menggunakan  pasir  pantai Amassangan  umur  28  hari  diperoleh
1.804,3  kg/m 3 .  Untuk  pengujian  berat
volume  beton  segar  untuk  beton menggunakan pasir sungai Masamba dapat
dilihat pada Tabel 14 Tabel 14. Berat Volume Beton Segar Pasir Sungai Masamba Kode Umur (Hari) Berat Volume Beton Segar (Kg/m 3 ) 28A 28B 28C 28 28 28 Rata-rata 1.816,0 1.837,2 1.789,8 1.814,3
Sumber : Hasil Analisis, 2024
Tabel  14  rata-rata  berat  volume beton  segar  menggunakan  pasir  sungai Masamba  pada  umur  28  hari  diperoleh
1.814,3 kg/m 3 . Pengujian kuat tekan beton
dilakukan  setelah  dilakukan  proses perawatan ( curring ). Pengujian kuat tekan dilakukan  pengujian  pada  umur  28  hari
mengacu pada SNI 1974:2011. Pengujian kuat tekan dilakukan dengan
menggunakan Compression Test  Machine dengan  menekan  kebawah  permukaan benda  uji  hingga  bebannya  merata.  Hasil pengujian kuat tekan beton menggunakan pasir pantai Amassangan tidak dicuci dapat dilihat pada Tabel 15
Tabel 15. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Pasir Pantai Amassangan Tidak Dicuci
Sampel Umur (Hari) Berat Sampel (Kg) Beban (KN) Kuat Tekan (Kg/m 3 ) 28A 28B 28C 28 28 28 Rata-rata 8.226 8.232 7.980 500 400 500 158.667 172.267 179.067 170.000 Sumber : Hasil Analisis, 2024 Hasil rata-rata pengujian kuat tekan beton menggunakan
pasir
pantai
amassangan tidak dicuci pada umur 28 hari diperoleh 170.000kg/cm 2 . sedangkan hasil
pengujian kuat tekan beton menggunakan pasir pantai 1 kali pencucian dapat dilihat
pada Tabel 16 Tabel 16. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Pasir Pantai Amassangan 1 Kali Pencucian Sampel Umur (Hari) Berat Sampel (Kg) Beban (KN) Kuat Tekan (Kg/m 3 ) 28A 28B 28C 28 28 28 7.914 8.2302 8.190 400 450 530 181.333 204.000 194.933 Rata-rata 194.422
Sumber : Hasil Analisis, 2024
Tabel  16  hasil  rata-rata  pengujian kuat  tekan  beton  menggunakan  pasir pantai amassangan tidak dicuci pada umur 28  hari  diperoleh  193.422  kg/cm 2 .
Kemudian  hasil  pengujian  kuat  tekan beton  menggunakan  pasir  pantai  2  kali pencucian dapat dilihat pada Tabel 17 Tabel 17.  Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Pasir Pantai Amassangan 2 Kali Pencucian Sampel Umur (Hari) Berat Sampel (Kg)  Beban (KN) Kuat Tekan (Kg/m 3 ) 28A 28B 28C 28 28 28 4.820 8.380 7.866 350 380 395 226.666 181.333 226.666 Rata-rata 211.555
Sumber : Hasil Analisis, 2024
Tabel  17  hasil  rata-rata  pengujian kuat  tekan  beton  menggunakan  pasir pantai amassangan tidak dicuci pada umur 28  hari  diperoleh  211.555  kg/cm 2 .
Selanjutnya    hasil  pengujian  kuat  tekan beton  menggunakan  pasir  pantai  3  kali pencucian dapat dilihat pada Tabel 18
Tabel 18. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Pasir Pantai Amassangan 3 Kali Pencucian Sampel Umur (Hari) Berat Sampel (Kg) Beban (KN) Kuat Tekan (Kg/m 3 ) 28A 28B 28C 28 28 28 8.266 8.362 8.212 550 470 555 249.333 213.067 251,600 Rata-rata 238.000
Sumber : Hasil Analisis, 2024
Tabel  18  hasil  rata-rata  pengujian kuat  tekan  beton  menggunakan  pasir pantai amassangan tidak dicuci pada umur 28 hari diperoleh 238.000 kg/cm 2 .
Pengujian benda uji mengakibatkan benda  uji  mengalami  retakan  akibat
menaham  beban  yang  diterimanya.  Hasil pengujian kuat tekan beton menggunakan pasir  sungai  masamba  dapat  dilihat  pada Tabel 19
Tabel 19. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Pasir Sungai Masamba
Sampel Umur (Hari) Berat Sampel (Kg) Beban (KN) Kuat Tekan (Kg/m 3 ) 28A 28B 28C 28 28 28 8.340 8.132 8.250 555 570 590 251.600 258.400 267.467 Rata-rata 259.155 Sumber : Hasil Analisis, 2024
Tabel  19  hasil  rata-rata  pengujian kuat  tekan  beton  menggunakan  pasir pantai amassangan tidak dicuci pada umur 28  hari  diperoleh  259.155  kg/cm 2 .  Hasil
pengujian  kuat  tekan  beton  dengan beberapa  perlakuan  agregat  halus  pada umur 28 hari dapat dilihat pada Tabel 20

## Tabel 20. Hasil Rekapitulasi Pengujian Kuat Tekan Beton
No. Perlakuan Agregat Halus Kuat Tekan Beton Rata-rata (Kg/cm 2 ) 28 Hari 1 2 3 4 5 PP Amassangan Tidak Dicuci PP Amassangan 1 Kali Pencucian PS Amassangan 2 Kali Pencucian PS Amassangan 3 Kali Pencucian PS Masamba 170.000 193.422 211.555 238.000 259.155
Sumber : Hasil Analisis, 2024
Tabel 20. rata-rata kuat tekan beton menggunakan  pasir  pantai  amassangan tidak  dicuci  pada  umur  28  hari  sebesar 170.000  kg/cm 2 dan  beton  menggunakan pasir pantai amassangan 1 kali Pencucian pada umur 28 hari sebesar 193.422 kg/cm 2
dan  beton  menggunakan  pasir  pantai amassangan  2  kali  Pencucian  pada  umur 28  hari  sebesar  211.555  kg/cm 2 dan  dan
beton menggunakan pasir pantai
amassangan  3  kali  Pencucian  pada  umur 28 hari sebesar 238.000 kg/cm 2 sedangkan beton menggunakan pasir sungai masamba pada  umur  28  hari  diperoleh  nilai  kuat tekan sebesar 259.155 kg/cm 2 .
Hasil  kuat  tekan  beton  untuk  umur 28  hari  pada  beberapa  perlakuan  agregat halus dapat dilihat pada Gambar 1.

## Sumber : Hasil Analisis, 2024
Gambar. 1. Hubungan Kuat Tekan Beton Dengan Perlakuan Agregat Halus
Gambar 1 menunjukkan bahwa pada umur  28  hari  beton  menggunakan  pasir pantai  amassangan  tidak  dicuci  diperoleh nilai kuat tekan sebesar 170.000 kg/cm 2 , pasir pantai amassangan 1 kali pencucian
sebesar  193.422  kg/cm 2 ,  pasir  pantai amassangan  2  kali  pencucian  sebesar 211.555  kg/cm 2 ,  pasir  amasangan  3  kali pencucian  sebesar  238.000  kg/cm 2 ,  dan
pasir  sungai  masamba  sebesar  259.155 kg/cm 2 .

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
hasil penelitian menunjukkan bahwa
beton  dengan  menggunakan  pasir  pantai amassangan  tidak  dicuci,  pasir  pantai amassangan  1  kali  pencucian,  2  kali pencucian,  dan  3  kali  pencucian mengalami  peningkatan  kuat  tekan  di bandingkan pasir pantai yang tidak dicuci, namun demikian nilai kuat tekannya tidak mencapai kuat tekan beton mutu sedang . Pasir  Masamba  sangat  layak  digunakan untuk  campuran  beton  untuk  beton  mutu sedang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariesta, D. P., Nofrianto, H., JF, A. P., & Refi, A.  (2022,  July).  Pemanfaatan  Limbah Serbuk  Alumunium  Sebagai  Bahan Tambah  pada Agregat  Halus  Terhadap Uji  Marshall  dalam  Campuran  Aspal (AC-WC). In Seminar Nasional Riset & Inovasi  Teknologi (Vol.  1,  No.  1,  pp. 510-518). Buku  Laporan  yang  ada  di  Praktikum Laboratorium  Struktur  dan  Bahan
Universitas Andi Djemma Palopo
Harahap,  S.  (2021).  Analisa  perbandingan biaya serta waktu pelaksanaan material dinding  batu  bata  dan  batako  pada rumah  type  36. Jurnal  Education  and Development, 9 (3), 20-26. Pratama, R., Azhari, A., & Fakhri, F. (2023).
Pengaruh Perawatan Mortar
Menggunakan  Air  Gambut  Terhadap Kuat  Tekan  Mortar. SAINSTEK,  11 (2), 151-159. Standar Nasional Indonesia (SNI) 80 SK SNI S-04-1989-F,  “Persyaratan  Agregat Halus Secara Umum” SNI NO. 15-2049 2004, “Pengertian Semen”
SNI  03-2847-2002,  “Batas-Batas  Gradasi Untuk  Agregat  Halus”  ASTM  C-33, “Batas-Batas  Gradasi  Untuk  Agregat Kasar”
SNI  03-6820-2002,  “Pengertian  Agregat Halus” Takapente, G. N., Wallah, S. E., & Manalip, H. (2018).  Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik Belah Beton Geopolymer Berbasis Abu Vulkanik. Jurnal Sipil Statik, 6 (9).